36 ／ JIS A 5209 の測定方法と基準

JIS A 5209（2020年3月改正）の基準及びJIS A 1509の測定方法

資料編

JIS A 1509-1 抜取検査及び合格判定基準

検査を形式検査と受渡検査とに区分し、その抜取検査方式は、計数基準型一回抜取検査。
外観・寸法・形状・吸水率は受渡検査、それ以外は形式検査。

JIS A 1509-2 寸法 (mm)

タイルの端から約 5mm の位置の寸法を測ります。厚さは製作寸法で定めた部分を測ります。

JIS A1509-2

寸 法 ( mm )

♦長さ及び幅許容差

136 ／ JIS A 5209 の測定方法と基準

主な用途による区分

タイルの製作寸法（mm）
50を超え 105を超え 155を超え 235を超え 305を超え 455を超え
105以下 155以下 235以下 305以下 455以下 605以下±1.2±2.0±2.4±2.4±2.8±2.850以下

JIS A 5209（2020 年 3 月改正）の基準及び JIS A 1509 の測定方法

BⅠ（プレス成形Ⅰ類）±0.8

BⅡ（プレス成形Ⅱ類）±0.8±1.2±2.0±2.4±2.4±2.8±2.8♦厚さの許容差
主な用途による区分

JIS A 1509-2 ばち (mm)( )JIS A1509-2

ばちADB

136 ／ JIS A 5209 の測定方法と基準
短辺のばちC

長辺のばち

A ー D = ばち

JIS A 1509-2 反り (mm)

JIS A 1509-2

BⅠ（プレス成形Ⅰ類）±0.7

BⅡ（プレス成形Ⅱ類）

±0.7

基点

±1.2±1.2±1.2

BⅠ（プレス成形Ⅰ類）

1.0以下

タイルの製作寸法（mm）
50を超え 105を超え 155を超え 235を超え 305を超え 455を超え
105以下 155以下 235以下 305以下 455以下 605以下1.4以下
1.6以下
2.0以下
2.0以下
2.4以下
2.4以下

BⅡ
（プレス成形Ⅱ類）

1.0以下

1.4以下

主な用途による区分

50以下

測点

基点

1.6以下

2.0以下

2.0以下

2.4以下

2.4以下

♦反り、ねじれの基準

測点

基点

測点

BⅠ
（プレス成形Ⅰ類）
側反 り

辺反り+ 反り

BⅡ（プレス成形Ⅱ類）

ー反り

面反り

タイルの製作寸法（mm）
50を超え 105を超え 155を超え 235を超え 305を超え 455を超え
105以下 155以下 235以下 305以下 455以下 605以下
±0.9
±1.2
±1.5
±1.5
±1.8
±1.8

項目

6 ／ JIS A 5209 の測定方法と基準
面反 り

±1.2

♦ばちの基準主な用途による区分
基点±1.2「反り」とはタイルの湾曲をいい、「面反り」「辺反り」「側反り」「ねじれ」があります。
タイルの両端から約 5mm のところを基点として基点を結ぶ直線からの垂直距離を直線の中点（側点）で測り、「反り」としています。「ねじれ」は、面反りを測ったときの 2つの反りの値の差をいいます。ただし、役物および各辺が 50mm 以下のタイル及び不定形タイルには適用しません。

反 り ( mm )基点±0.7

長方形の場合は相対する辺の寸法差、正方形の場合は辺の寸法の最大値と最小値の差を「ばち」といいます。
ただし、各辺が50mm 以下のタイル及び不定形タイルには適用しません。

mm

A> B>C> D

タイルの製作寸法（mm）
50を超え 105を超え 155を超え 235を超え 305を超え 455を超え
105以下 155以下 235以下 305以下 455以下 605以下
±0.7
±1.2
±1.2
±1.2
±1.2
±1.2

50以下

ねじれ0.7以下

1.0以下

1.2以下1.2以下

1.4以下

1.4以下

辺反り

±0.9

±1.2

±1.5

±1.5

±1.8

±1.8

側反り

±0.8

±1.2

±1.6

±1.6±2.0±2.0

面反り

±0.9

±1.2

±1.5

±1.5

±1.8

±1.8

ねじれ

0.7以下

1.0以下

1.2以下

1.2以下

1.4以下

1.4以下

辺反り

±0.9

±1.2

±1.5

±1.5

±1.8

±1.8

側反り

±0.8

±1.2

±1.6

±1.6

±2.0±2.0※面反り、辺反りは表面を人為的にでこぼこにしたものには適用しません。
※辺反りは長辺が短辺の2倍を超える長方形状のタイルには適用しません。

JIS A 1509-2 直角性 (mm)
直 角 性 ( mm )JI S A 1509-26 ／ JIS A 5209 の測定方法と基準タイルの端から約 5mm 離れたところを支点とし、もう一方の端から約 5mm 離れたところの出入りを測ります。ただし、役物、各辺が 50mm 以下のタイルおよび短辺が50mm 以下の長方形状のタイル及び不定形タイルには適用しません。
♦直角性の許容差

BⅠ（プレス成形Ⅰ類）

50を超え
105以下
1.4以下

105を超え155以下
1.8以下

タイルの製作寸法（mm）
155を超え 235を超え 305を超え
235以下
305以下
455以下
2.2以下
2.2以下
2.4以下

455を超え
605以下
2.4以下

BⅡ
（プレス成形Ⅱ類）

1.4以下

1.8以下

2.2以下

2.4以下

主な用途による区分
支点

支点

JIS A 1509-2 裏あしの形状および高さ (mm)
JIS A 1509-2

裏 あ し の 形 状 お よ び 高 さ ( mm )
例1

例3L0

L0L0L2L1L3例2h♦裏あしの高さh注）

裏あしの高さ（mm）

15㎠未満

0.5以上3.5以下

15㎠以上60㎠未満

0.7以上3.5以下

60㎠以上

1.5以上3.5以下

注)複数の面で構成された役物の場合、大きい方の面の面積に適用します。

1142.4以下

次の使用部位で、セメントモルタルによるタイル後張り工法又はタイル先付けプレキャストコンクリート工法で施工するタイルには裏あしがなくてはなりません。
a) 屋外壁b) 屋内壁のうち、吹き抜けなどの高さが 2 階以上に相当する部分に使用するタイル。尚、有機系接着剤によるタイル後張り工法で施工するタイルには、裏あしがなくてもよい。
裏あしの形状はあり状とします。あり状とは、図の例 1 、例 2 、例 3 のような形状をいい、
L₁ 、L₂ 、L₃ は L₀ より小さくなくてはなりません。
タイルの表面の面積

h2.2以下P137 ／ JIS
5209の測定方法と基準
JIS AA1509-3
吸水率（％）JIS A 1509-3

吸水率 （ ％）

試験は、煮沸法または真空法のいずれかで測る強制吸水試験で、素地が繊密かどうか、気孔が多いかどうかの目安になります。従来のような、自然状態でどれだけ吸水するかという試験ではないため、耐凍害性の判断にはなりません。耐凍害性は凍結融解試験で評価します。
吸水率による区分

真空法

JIS A 1509-4 曲げ破壊荷重（N）

P137 ／
JIS 曲Aげ 破5209の測定方法と基準
JIS A 1509-4
壊 荷 重 （N）

3.0以下

Ⅱ類

10.0以下Ⅲ類

50.0以下

タイルの端から約5mm のところに支持棒をおき、タイルの中央に荷重をかけたときの、破壊荷重です。ただし各辺が35mm 以下のタイルには適用しません。
♦曲げ破壊荷重
使用部位

タイル表面の面積注）

曲げ破壊荷重
（N)

屋内壁−

108以上

屋内床・浴室床−

540以上

60㎠未満

540以上

60㎠以上

720以上

モルタル張り用、タイル先付け
プレキャストコンクリート工法用
接着剤張り用
屋外床

60㎠未満

540以上

60㎠以上

1,080以上

注)複数の面で構成された役物の場合、大きい方の面の面積に適用する。
耐 摩耐摩耗性
耗性JIS A 1509-5
JIS A 1509-5

耐 素地摩 耗性a）a)
耐素地摩耗性

研磨材料

タイ ル

P137 ／ JIS A 5209 の測定方法と基準
試 料 支持具

使用部位の区分鋼製ディスク
圧力 調整b) 耐 表面摩耗性
A 1509-6
JIS JISA 1509-6

鋼球

P137 ／ JIS A 5209 の測定方法と基準
摩耗装置

耐熱 衝撃性JIS
JISA 1509-7
A 1509-7
耐熱衝撃性

P137 ／ JIS A 5209 の測定方法と基準
JISA A
1509-8
耐貫入性
JIS1509-8
耐貫入性

P137 ／ JIS A 5209 の測定方法と基準
耐 凍 害性JISJISA 1509-9
A 1509-9

耐凍害性

20±3˚CP137 ／ JIS A 5209 の測定方法と基準
JIS A 1509-10 耐 薬 品 性

JIS A 1509-10 耐薬品性

JIS A 1509-11 鉛およびカドミウムの溶出性

JIS A 1509-11 鉛 お よ び カ ドミ ウ ム の 溶 出 性酢酸溶液
タイ ル

JIS A 1509-12 耐滑り性

JIS A 1509-12 耐 滑 り 性

滑り 片345以下

屋内床

土足で歩く場所

540以下

急激な温度変化による熱衝撃を受けたときに、異常が生じないかを確認する試験です。
熱したオーブンから 110℃以上の温度差のある清水中に入れ、割れ、貫入などの欠点があるかどうか目視観察します。カウンタートップのような局部的な熱衝撃を受ける箇所に使用するときのタイルに適用されます。
長年の使用で施ゆう面に貫入が生じないかを確認する試験です。1MPa の圧力のオート
クレープのなかで 1 時間施ゆうタイルを高温高圧の蒸気にさらし、冷やしてから取り出して、タイルに貫入が生じたかどうか目視観察します。ただし、装飾のために貫入を施したタイルには適用しません。
最初に清水中で自然吸水させたタイルを凍結状態と水で融解させた状態とを 100 回繰り返します。タイルの表面および裏面並びに端部に、ひび割れ、素地またはゆう薬のはがれなどの欠点が生じていないか目視観察します。凍害を受ける恐れのある場所に使用するタイルに適用されます。
各薬品溶液にタイルを浸せきし、タイルの表面の変化の有無を調べます。薬品としては、塩化アンモニウム、塩酸、くえん酸、水酸化カリウム、次亜塩素酸ナトリウムを使用します。

タイ ル

シリ コー ンシー ラ ン ト

通常の場所b) 耐表面摩耗性
タイルの表面に鋼球、アルミナと水を入れた試料固定ホルダーをかぶせ、それらを取り付けた摩耗装置を偏心回転させます。一定回数ごとにタイルを取り出し、変化が認められるかどうか目視観察します。最初に変化が認められた回転数で 0 ～ 5 の 6 段階にクラス分けします。受渡当事者間の協定がある場合にだけ適用します。

ア ルミ ナ

試 料 固 定 ホ ル ダー

摩耗堆積（㎣）

屋外床※人通りの多い場所に使用するタイルは、175㎤以下が望ましいとされています。
※素足で歩く場所に使用するタイルには、適用しません。

b) 耐表面摩耗性
P137 ／ JIS A 5209の測定方法と基準

施 ゆう タ イ ル

使用部位の区分で屋外床および屋内床を使用可とするタイルに適用します。
a) 耐素地摩耗性
銅製ディスクをタイルに押し当て、ディスクを回転させながらタイルとの間に研磨材料を落下させます。ディスクを 150 回転させた後のタイルの摩耗体積を測ります。

JIS A 5209（2020 年 3 月改正）の基準及び JIS A 1509 の測定方法

屋外壁

P137 ／ JIS A 5209 の測定方法と基準

資料編

煮沸法

吸水率（％）

Ⅰ類785Nワイ ヤ
床タイ ル

JIS A 1509-13 ユニットタイルの品質の測定方法

施ゆうタイルの表面に酢酸溶液を置き、24 時間放置後、溶出した鉛およびカドミウムの量を原子吸光分析器で測定します。規格値はありません。食物が直に接する箇所に使用されるときの施ゆうタイルに適用します。
水ぬれする場所の床に使用するタイルの人の歩行での耐滑り性について適用します。土足歩行の場合は CSR 、素足歩行の場合は CSR・B で評価します。CSR 、CSR・B はタ
イルの表面に泥水やタルクの試験液をまいて、785N の垂直荷重をかけた滑り片を斜め上方に引っ張り、滑らせたときの抵抗を測定します。規格値はありません。
ISO に規定がなく、JIS 独自の規格を導入しました。ユニットの寸法や台紙の接着性・剥離性を評価する試験です。( ユニットタイルとは施工しやすいように、多数個のタイルを並べて台紙などで連結したものをいいます。)

115

タイルの施工法（壁タイル張り工法について）
改良圧着張り資料編

0.5〜2mm

躯体1〜3mm中ぬり
下ぬりタイル⬅

●オープンタイムの影響を受けやすいことから、圧着張りの張付けモルタルの接着不良につながる点を改良した工法です。
●下地面に張付けモルタルを塗り、タイル裏面全体にも張付けモルタルを塗り付けながら壁面に押しつけ、張ります。

タイルの施工法（壁タイル張り工法について）●張付けモルタルを下地側に塗った直後にタイル張りを行うと、タイルにズレが生じる場合があります。
ある程度締まった後に、タイルを張付けるのがポイントで張付けモルタルす。
●張付けモルタルをタイルの裏面に塗付け、直ぐにタイルを張付ける作業手順とします。

4〜6mm

密着張り（ヴィブラート工法）

2〜5mm

躯体

●張付けモルタルを下地面に塗付け、タイル張り用振動工具を用いてタイルに振動を与え、埋め込むように張付けます。
中ぬり
下ぬり●上から下にタイルを張付けます。
先行して張ったタイルの位置ずれを起こさない
タイル張り用
振動工具

タイルよう、一段置きに数段張付けた後、間のタイルを張ります。
●目地部に盛り上がったモルタルをコテ押さえして仕上げることも出来ますが、目地深さがタイル厚の1/2 に達していない場合は、後目地詰めを行う必要がありま⬅

す。

張り付けモルタル5〜8mm

モザイクタイル張り

1〜2mm

躯体

●張付けモルタルを下地面に塗付け、たたき板などでモザイクタイルユニットを入念にたたき押さえして張付けます。
中ぬり

下ぬり

●たたき押さえ後の目地調整は、張付けモルタルとタイルの接着を阻害するため、必ずたたき押さえの前に行ってください。

⬅

モザイク
タイル

●その後、モルタルの硬化の程度を見計らって表紙に水湿しを行い、表紙を取り除いて目地詰めを行います。
●張付けモルタルの塗り厚不足は接着不良・剥離の原因となりますので、塗り厚は十分に確保してください。

張付けモルタル3〜5mm●オープンタイムの影響を受けやすいため、塗り置き時間が長い場合、接着力の急激な低下にご注意ください。
●下地精度がそのまま仕上がり面に影響するため、精度の高い下地づくりが必要です。
（長さ2m に対して±1.5mm 程度）

116

躯体

●モザイクタイル張りが抱えていた、オープンタイムの影響による接着力のバラつ
3〜4mm

資料編

マスク張り

1〜2mm

きという短所を補えるよう、良好な接着力を得るための工法です。

中ぬり

下ぬり

●マスクの厚さは4mm 程度としています。
●マスク張りにおいてタイル浮きの最大の要因は、タイルのたたき込み不足によるタイルにたたき押さえしてください。
●下地精度がそのまま仕上がり面に影響するため、精度の高い下地づくりが必要です。

張付けモルタル（長さ2m に対して±1.5mm 程度）

木ごて押え

マスク

改良積上げ張り

木ごて押え

タイルの施工法（壁タイル張り工法について）ものです。
したがって、表貼りの紙の一部がはみ出したモルタルで湿るまで、十分⬅

躯体●精度の高いモルタル下地に対し、タイル裏面に張付けモルタルを塗って、下段かタイル

中ぬり

下ぬり

⬅

ら積上げながら張ります。
●下地の乾燥に応じて水湿しを行います。
吸水調整剤を使用した場合、張付けタイルがずれるため使用しません。
●タイル裏面全面に張付けモルタルをのせることで空隙ができないようにし、素早く張付けます。

張付けモルタル（7〜10mm）●もし空隙ができてしまった場合は、必ずモルタルを詰めます。
ふり粉は白華の原因となるため、使用しないでください。
●一日に行える張付け可能な高さは、1.5m 以下とします。
ただし、三丁掛以上のタ

3〜7mm

1〜2mm

イルの場合は高さ1m 以内とします。

接着剤張り

躯体

タイル

●適用できる下地はモルタル、押出成形セメント板、コンクリート、ALC パネル、ボード類とします。

中ぬり

下ぬり

●接着剤は開封した後に直ぐ使用してください。
●クシ目ごてを用いて、接着剤を必要な量および高さになるよう塗布します。

⬅

●一回あたりの接着剤の塗布面積は、接着剤の張付け可能時間内に張り終える面積としてください。
●下地の表面が濡れている場合は、乾燥後に接着剤を塗布してください。
有機系接着剤
クシ目引き

モルタル 15〜20mm（金ごて押え）
内装の場合
Ⅰ類合板
ケイカル板

9.5mm 以上
比重 1.0 以上かつ6mm 以上
石こうボード 9.5mm 以上●サッシなどの部材を汚さないよう、養生テープなどで事前に養生してください。
●シーラーや吸水調整材などを塗布すると、本来の接着性を発現しない場合があるため、ご注意ください。
●接着剤の厚みが厚くなる場合、接着剤の硬化の遅延から剥離の原因となる危険性があります。

117

ガチロック（大型タイル壁面施工の新工法）のご紹介
専用取付レールを構造体にビス・アンカー等で留め付け、資料編

予め工場にて取り付けた専用支持金具付きタイルをレールに引っ掛け接着剤で固定する施工方法です。
タイル個々が新たに開発した金具で引掛かった状態にあることでタイルの独立性が保たれ、地震時や強風時の躯体の大きな揺れを吸収し、剥離・落下を防止することが出来ます。

ガチロック●ガチロック工法及び専用金具は、特許第5806910号を取得しています。
●ガチロック工法は、国土交通省フロンティア事業選定品です。

飛散防止用ネット（オプション）との併用でタイル自体の割れ・落下による飛散を防止することができます。

ガチロック工法導入の２大メリット
耐震性の向上

簡単取付

金具とレールでジョイントされている為、地震の時も安心です。

単純構造の為、手間がかからず、作業効率もアップします。

■専用金具取り付例 600角
（300角は金具が1個付になります）

約15mm

飛散防止ネット（オプション）

専用金具

設計価格（タイル代別途）

専用金具＋金具取付加工代＋レール代

910mm

専用取付レール

６００角

9,900円〜/㎡

３００×６００角19,800円〜/㎡

３００角19,800円〜/㎡※価格はサイズ・躯体により変わる事があります。
上記以外のサイズタイルも対応出来ます。
詳細はお問い合せ下さい。

拡大写真

施工方法
1

下地にレールを取付レールを下地にビス止めします。
しっかりと固定されるよう、電動ドライバー等で止めてください。
（アンカー併用）

Cautions

水平器等用いて、水平になるよう取付けてください。

118

2

専用金具付タイル裏面に接着剤を塗る接着剤をタイル裏面中心から下部にかけて塗ります。

Cautions

タイルのサイズにより、接着剤の量（位置）を調整してください。

3 タイル裏面金具をレールへしっかりとレールが固定されている事を確認し、タイル裏面金具をレールへ引っ掛けます。

Cautions

レール取付け位置は施工効率により、タイル上部のみになります。

下部（裏面接着剤塗布部分）

4 を押さえて張り付け微調整

タイル裏面上部がしっかりと引っ掛かっている事を確認し、下部を下地へ張ってください。
（接着剤部分にて不陸を調整して下さい。）

資料編

ガチロック

119

ユニットタイル施工における注意点
ユニットタイル施工において、紙張りに使用している糊をタイル表面に残した状態にしておくと、目地詰め後の資料編

目地ふき取りや酸洗浄を行っても目地材汚れや糊残りによる汚れ、さらには誤った洗浄方法により砂目地化・虹彩現象などの新たな不具合につながる恐れがあります。このような事態を未然に防ぐために、以下に施工注意点とポイントを示しますのでご確認ください。

目地材残り虹彩現象（酸焼け）ユニットタイル施工における注意点

手 順①水湿しとユニット紙剥がし②ユニット糊
除去洗浄③目地入れ④目地ふき取り⑤タイル表面洗浄

ポイント

豆 知 識

十分な量の水で、3分間水湿し放置後にユニット紙を剥がします。

水湿しが不十分（放置時間・水量）だと、タイル表面に残存するユニット糊量が多くなり、目地材残りが生じやすくなります。

ユニット糊をしっかり除去するのが重要。ユニット紙剥離後、長期間の放置は禁止。

ユニット糊はユニット紙剥離後の放置時間が長くなるほど、水への分散性が低下します。ユニット糊の主成分である澱粉糊は放置により乾燥硬化と結晶化が進行します。特に冬期は気温が低いので結晶化が早く進みます。

目地入れ前に、タイル表面に糊が残っていないことを確認しましょう。

タイル表面に糊が混ざった状態で塗り目地を実施すると、目地材と糊が混ざり合い、目地材残りの原因となります。タイル表面にユニット糊が残っていなければ、目地入れ作業がやりやすくなります。

タイル表面の凹部に糊が残らないようふき取りましょう。

タイル表面にユニット糊が残っていなければ、目地材拭き取り作業がやりやすくなります。

目地材がユニット糊と混ざり合って除去困難
な場合は酸洗浄の前にアルカリ洗浄を行ってください。

目地材残り除去のため、繰り返し酸洗浄をしたり、高濃度の酸を使用すると、虹彩現象や砂目地化といった新たな不具合が発生することがあります。硬化したユニット糊は酸には溶解せず、湯やアルカリに溶解する性質があります。

表紙張り品の糊残りによる目地汚れ等の汚れを防止するために
1.
「目地詰め前」のタイル表面の糊洗いのポイント
意匠上の凹凸や釉面状によっては、紙張りでの接着性を確保するために糊量が多くなっている場合があります。
また、フラット面のタイルでも表紙張りをしている以上、タイル表面には必ず糊が残るため、目地詰めのしやすさや目地詰め後の洗いを楽にするために、「目地詰め前」にタイル表面の糊洗いを行ってください。

2.
「目地詰め時」
における目地拭き取りのポイント糊拭き・仕上げ拭き共に、
目地コテや固めのスポンジでタイル表面凹凸部に残った目地材をできる限り「かき取る」ように拭き取ってください。使用されるタイルと目地材の種類によっても多少の差はありますが、硬いスポンジ等で目地材を「かき取る」ことができれば、タイル表面にほとんど目地は残りません。
しかし、かき出しが悪いと「目地残りムラ」となります。
また、タイル表面に残った目地が少ないほど、後の洗いが楽になります。

120

会社概要
業

設

立

資

本

金従業

員

大正 7 年（1918 年）

昭和 31 年 6 月 30 日（1956 年）

資料編

創8 千万円73 名（令和 6 年 3 月現在）
http://www.kaneki.co.jp E-mail:sales@kaneki.co.jp
本〒 507-0901 岐阜県多治見市笠原町 1222-2

営業部

営業

所			

TEL.(0572)44-2228

FAX.(0572)44-2250

TEL.(03)3380-3061FAX.(03)3380-4748〒 164-0011 東京都中野区中央四丁目 19-12

東京営業所

FAX.(0572)44-2250

関連会社( 株 ) カネキ販売東京販売

本社工場

JIS認証工場（認証番号JT 0409001）●月産／ 150,000㎡ ●敷地／ 31,663㎡ ●建物／ 20,622㎡●主要設備 トンネルキルン 2基／成形用自動プレス 10台
製造品目

施ゆう・外装壁タイル/BⅠ類（磁器質）施釉
施ゆう・内装壁モザイクタイル/BⅠ類（磁器質）
施釉
無ゆう・外装壁タイル/BⅠ類（磁器質）無釉
無ゆう・外装壁モザイクタイル/BⅠ類（磁器質）無釉
無ゆう・外装床モザイクタイル/BⅠ類（磁器質）無釉

■ 根本駅

土岐JCT

中央

虎渓山

本線

中央

P

●

土岐市役所

多治見IC
●

アミ力

ピアゴ
●

東町

弁天町

19●

土岐川

音羽町

神明
美濃焼ミュージアム

陶都大橋
国長橋

多治見市役所●●

土岐プレミアム・アウトレット

しゃぶ葉セラミックパーク
MINO

東町4

下石町西山口

笠原川バロー248●●

ミニストップ ● セブン-バロー
● ガスト

●

イレブン

ゲンキー ●
コメリ

カネキ製陶所 本社●■ 古虎渓駅向島
多治見市モザイクタイル ●ミュージアム●ファミリーマート栄妻木川●

土岐南多治見IC

自動車道
東海環状

中央本線

平和町5

●

●テラスゲート土岐 ●■ 多治見駅

池田町

■

土岐市駅

道車
自動

市立
総合病院

施ゆう・外装壁モザイクタイル/BⅠ類（磁器質）施釉
施ゆう・内装床モザイクタイル/BⅠ類（磁器質）
施釉
無ゆう・外装壁タイル/BⅡ類（せっ器質）無釉
無ゆう・内装壁タイル/BⅠ類（磁器質）無釉
無ゆう・外装床タイル/BⅠ類（磁器質）無釉

会社概要

社 （本社工場） JIS 認証工場 （認証番号 JT 0409001）〒 507-0901 岐阜県多治見市笠原町 1222-2
TEL.(0572)43-3121